'Antonio Álzate." 187 



mineral de mercurio; se emplean seis libras por marco de 

 plata. 



Para cada cinco mazos es conveniente usar dos toneles de 

 las dimensiones ya indicadas. ■ 



Los mejores lavaderos son los americanos de ocho pies de 

 diámetro con duelas de madera; el fondo es de fierro, de figu- 

 ra Hgei'amente cónica y tiene una canal circular en donde se 

 va depositando la amalgama, la cual por su propio peso se va- 

 cía en un receptáculo colocado en el exterior y que se tiene 

 cerrado con llave. 



Se emplean dos lavaderos comunicados entre sí por medio 

 de una abertura cuadrada de ocho pulgadas por lado, y abier- 

 ta á una altura de diez pulga/las del fondo. 



Siguiendo este procedimiento se obtiene del. 80 al 90 por 

 ciento del contenido de plata. 



Lofi jales ó residuos, que contienen á veces piritas con ley 

 de oro, se concentran en aparatos adecuados para tratarlas por 

 procedimientos especiales. 



A continuación indico las reacciones que se verifican en 

 este beneficio 



Primera. Entre el sulfato de cobre y el cloruro de sodio. 



Cu O. So^ + Na Cl = Na O. So^ + Cu Cl 



Segunda. Entre el deuto- cloruro de cobre, el cobre metálico 

 y la sal en caliente 



Cu Cl-f Cu + Na Cl = Na Cl. Cu 2 Cl 



■formándose el cloruro doble de sodium y de cobre descubierto 

 porMitscherlicn, cuya fórmula es Na Cl. Cu-Cl: debemos adver- 

 tir que este cloruro doble; cuando se deja enfriar, se descompo- 

 ne, y se precipita en seguida proto-cloruro de cobre Gu^Cl, 

 bajo la forma de un polvo blanco insoluble, por cuya causa ya 

 no obra este reactivo en el beneficio. 



Tercera. Entre el cloruro doble de sodium y de cobre y el 

 mineral, que supondremos ser sulfuro d« plata (Na^Cl. Gu^ Cl) 



